114 



den Ziegeln gefährlich. Was man in der Volkssprache 

 Mauerfrass nennt, dürfte auf diese Kristallisations- 

 erscheinungen zurückzuführen sein. Eine derartig schäd- 

 liche Wirkung ist besonders dem Glaubersalz seiner 

 eigenartigen Löslichkeitsverhältnisse wegen zuzuschreiben. 

 Beispielsweise kann eine von der Sonne beschienene Ziegel- 

 fläche leicht auf 25^ G. erwärmt werden. Ist bei dieser 

 Temperatur die im Ziegel vorhandene Salzlösung ge- 

 sättigt, so kommen auf 100 Teile Wasser 100 Teile 

 Glaubersalz. Kühlt sich nun der Stein während der 

 Nacht bis auf 18<^ C. ab, so müssen bei solcher gar- 

 nicht übermässigen Temperaturerniedrigung 52 Teile 

 Glaubersalz zur Kristallisation gelangen und zwar nicht 

 nur an der Oberfläche der Steine, sondern auch im 

 Innern derselben. Hierdurch wird eine Spannung hervor- 

 gerufen, welche bei weniger widerstandsfähigen Ziegeln 

 zur vollständigen Zerstörung führen kann. Das Glauber- 

 salz wirkt ferner durch chemische Zersetzung schädlich 

 auf das Baumaterial ein. Die Verwitterung der Sand- 

 steinquadern am Polytechnikum zu Gharlottenburg wird 

 von Koch^) dem Einfluss von schwefelsaurem Natrium 

 zugeschrieben, welches sich aus dem AlkaU-Gehalt des 

 verwendeten Trassmörtels und dem Gyps des Sand- 

 steines bildet. Das lösliche Sulfat zersetzt die Thon- 

 erde, das eigentUche Bindemittel des Sandsteines, und 

 lockert somit dessen Gefüge. Einigen Aufschluss über 

 diesen Zersetzungsvorgang geben mehrere veröffentlichte 

 Analysen von Sandsteinproben, welche Bauwerken ver- 

 schiedenen Alters entnommen wurden. Aus einem Ver- 

 gleiche derselben geht hervor, dass der Sandstein um 

 so mehr lösliche Kieselsäure enthält, je länger er als 

 Baustein gedient hatte, während der Thonerdegehalt 

 mit dem Alter abnimmt. Der im Sandstein vorhandene 

 Thon wird wahrscheinlich durch Einwirkung von Alkali- 

 sulfat allmählich in schwefelsaure Thonerde und freie 

 Kieselsäure übergeführt. Während diese als amorphe 

 Kieselsäure im Sandstein zurückbleibt, wird jene mit 

 dem eindringenden Wasser nach und nach fortge- 

 schwemmt. In ähnhcher Weise wie beim Sandstein kann 

 auch im Ziegel der Verwitterungsprozess durch vor- 

 handene Sulfate verlaufen. 



i) Centralblatt d. Bauverwaltg. 1894, S. 27. 



